﻿— 784 — 



modo l' intento agendo nel modo seguente. Eseguita la fusione, nel modo 

 sopra descritto, e sospesa l'azione del calore, il crogiuolo veniva posto a raf- 

 freddare in ambiente secco e privo di anidride carbonica. Tornato alla tem- 

 peratura ordinaria, si distaccava da esso, tutta di un pezzo, la massa alcalina 

 contenente frammisti i cristallini del composto nichelico, ponendola per 

 qualche ora nel vuoto su potassa, dopo averla frantumata in tre o quattro 

 porzioni. Triturandola quindi a poco per volta entro un mortaio si riduceva 

 in polvere, evitando con la rapidità dell'operazione l'azione dell'umidità e 

 dell'anidride carbonica atmosferica. Il prodotto appena polverizzato si poneva 

 subito entro un imbuto a robinetto in cui era contenuta una certa quantità 

 di ioduro di metilene (D = 3,28). Approfittando così della rilevante densità 

 di questo liquido, dopo avere ripetutamente agitato l'imbuto chiuso, avve- 

 niva in capo a qualche tempo una netta separazione fra il composto cristal- 

 lino pesante, che si deponeva in bello strato lucente al disopra del robinetto, 

 e la ganga alcalina che rimaneva galleggiante. Fatto sgocciolare lo strato 

 cristallino in un piccolo becker, lo si lavava bene e rapidamente con to- 

 luolo e poi, raccogliendolo con una spatola, si poneva di nuovo, steso su 

 mattonella porosa, nel vuoto su potassa. I vari prodotti separati con questo 

 procedimento, durante il quale si evitava qualsiasi contatto di sostanze orga- 

 niche (carta da filtro, ecc.), mantenevano l'originaria lucentezza di acciaio e 

 si presentavano in piccole laminette cristalline, alcune delle quali a perfetto 

 contorno esagonale. Lasciati invece all'aria, dopo breve tempo perdevano la 

 loro lucentezza, ricoprendosi di uno strato biancastro di carbonato sodico. 



Osservato con forte ingrandimento il composto così separato si mostrò 

 completamente uniforme. Va ricordato a tale proposito che la densità dello 

 joduro di metilene si presenta per la separazione suddetta un poco eccessiva 

 e la sì che i cristallini più piccoli del composto nichelico, visibili per la loro 

 lucentezza, rimangano in parte sospesi, al disotto della ganga alcalina, e non 

 riescano se non dopo lungo tempo a deporsi insieme alla parte principale, 

 cristallizzata in belle laminette. Piuttosto che diminuire la densità dello 

 joduro di metilene abbiamo però preferito di perdere piccole quantità di 

 prodotto ed essere completamente sicuri sull'assenza di impurezze derivanti 

 dalla ganga alcalina. 



Un primo prodotto così separato ed analizzato nel modo sopra descritto, 

 fornì i seguenti rapporti atomici : 



2.82 Ni: 1.81 0 attivo: 2.10 Na 

 vale a dire Ni 3 : O 2 : Na. Lo stesso prodotto ha dato poi le percentuali seguenti : 







Trovato 





Calcolato per 





I 



II 



Medica 



Ni 3 0 6 Na 2 



Ni 



55.17 



55.02 



55.09 



55.34 



0 att. 



9.61 



9.54 



9.57 



10.06 



Na 



15.02 



14.92 



14.97 



14.49 



